-294- 



Mineralogie. 



B— 9— 11— C ist das Feld der Mischkristalle D, entsprechend B— 8— 10— C 

 das der monticellitreicheren Mischkristalle M— D. 



Die Verbindung 2 Ca . Mg . 2 Si 2 entspricht nahezu der von 

 W. T. Schaller (U. S. Geol. Surv. Bull. No. 610. 1916) gegebenen Formel 

 8CaO . 4 MgO . 9Si0 2 für den Akermanit. Das von Schaller beschriebene 

 Mineral hat die Brechungsindizes cd = 1,633 und s = 1,639, während für 

 den künstlichen Körper 2CaO . MgO . 2Si0 2 gilt: w = 1,631; f = 1,638. 

 Es gelang nicht, eine der ScHALLER'schen Formel genau entsprechende 

 Verbindung im vorliegenden System CaO — MgO— Si0 2 darzustellen. 



7600 c 

 7500 





7600' 

 7500 



74-00 



- a-CaO. Si0 2 - i ^^^-"^^ = 



Mischkrystalle ; 



7400 



7300 



! ocCaO.Si 2 - Mischkrystalle -f- 2 CaO. Mg 0.2Si 2 



7300 



7200 



j — — ■ 



7200 



7700 



ßCa 0. Si 2 - Mischkrystalle \ ß- Ca Si 3 - Mischkrystalle 



; + 2 Ca O.MgO 2 Si 2 



7700 



Ca SIC, w 2Ö 30 tö ~5Ö- 60 70 so 90 2 Ca 0. Mg 0. 2Si 2 

 2 6ew.-% 



Fig. 5. 



Die Umwandlung des «-Cristobalits in «-Tridymit liegt nach neueren 

 Untersuchungen in dem vorliegenden System jedenfalls bei Temperaturen 

 unter 1500° in guter Übereinstimmung mit dem von Fenner ursprünglich 

 schon gegebenen Werte 1470°. Die große Trägheit der Umwandlungs- 

 reaktion verhinderte eine genauere Bestimmung. Die binären Teilsysteme 

 CaO . MgO . 2Si0 2 -2CaO . MgO . 2Si0 2 sowie 2CaO . MgO . 2Si0 2 — 

 2CaO.Si0 2 werden in den Diagrammen Fig. 3 und 4 wiedergegeben. 

 Mischkristalle treten im System Ca . Si 2 — 2 Ca . Mg . 2 Si 2 auf 

 (s. Fig. 5). W. Eitel. 



J. Ferguson und H. E. Merwin : Wollastonit (CaO . Si0 2 ) 

 und damit verwandte Mischkristalle im t e mären System 

 Kalk — Magnesia — Siliciumdioxyd. (Am. J. Sei. (4.) 48. 1919. 

 165—189.) 



Die Untersuchung der Mischkristalle im ternären System CaO — 

 MgO — Si0 2 wird z. T. durch geringe Korngröße, vor allem aber auch 



